Za 
I valori della tabella XV che danno una curva intermedia fra MN ed AB del 
mercurio puro non sono stati riportati graficamente per non complicare la figura. 
34. La differenza fra il comportamento delle amalgame liquide A,B e D, E, F, 
vale a dire che in queste la resistenza diminuisce col diminuire della quantità di 
sodio che esse contengono, mentre in quelle resta costante, mi ha fatto nascere il 
dubbio che quando si combini direttamente il sodio in piccole proporzioni con il mer- 
curio, oltre alla formazione del composto definito, il quale poi si scioglie nell’eccesso 
di mercurio (come i sali nell’ acqua) si formi qualche composto liquido che presenti 
una resistenza elettrica notevolmente diversa. Le amalgame A e B in tal caso an- 
zichè una dissoluzione diversamente concentrata del composto definito nel mercurio 
sarebbero un miscuglio in diverse proporzioni di tale dissoluzione e del composto li- 
quido, ciò che spiegherebbe come esse possano, pur contenendo diverse quantità di 
sodio, avere sensibilmente la medesima resistenza elettrica. 
Per confermare possibilmente questa ipotesi ho cercato di preparare due amal- 
game aventi la medesima concentrazione, ma però l’ uno G contenente la più piccola 
quantità possibile dell’ amalgama liquida di cui sospettavo 1’ esistenza e l'altro G, 
che ne contenesse la maggior quantità possibile. 
Per preparare G disciolsi l' amalgama S, (avendo esaurito tutto l’ amalgama S) 
nel mercurio fino ad avere una dissoluzione che contenesse il !/, per cento circa di 
sodio. 
Preparai l' amalgama G, unendo direttamente il sodio al mercurio alla più bassa 
temperatura alla quale la combinazione possa avvenire. Ciò ottenni mettendo il sodio 
nel mercurio quando questo era freddo e riscaldando dopo lentamente in un bagno 
di sabbia: in questo caso la quantità di sodio bruciata fu minima. 
Per ridurre le amalgame G e G, alla stessa concentrazione le analizzai succes- 
sivamente, a breve distanza di tempo l’ una dall’ altra, e calcolando il solito rap- 
porto % fra l'idrogeno sviluppato ed il mercurio rimasto aggiunsi alla più ricca (G,) 
tanto mercurio quanto era necessario affinchè avessero entrambe la identica compogi- 
zione. Una nuova analisi di ambedue eseguita come verifica mi accertò che esse con- 
tenevano la medesima quantità di sodio. 
Misurate le resistenze a 0°, di G e di G, vidi come mi attendevo che esse ave- 
vano una conducibilità elettrica notevolmente diversa. 
I risultati ottenuti sono i seguenti : 
G 1,00879 
Gi 1,01460 
La differenza come si vede è notevolissima e fa ritenere probabile l’esistenza di 
un amalgama definito liquido contenente poco sodio. 
